TAN 435 



La pesanteur spécifique du tantalite de Bavière est de 

 6,464, selon Vogel et Leonhard. 



Ce minér.'il se trouve à Rabenstein, près Zwiesel, en Ba- 

 vière , engagé dans un g.anile composé en grande partie de 

 feldspath blanc eu rose , de qnarz gris et de mica. 11 est pro- 

 bable qu'il se réunira au précédent, lorsque ieurs cristallisa- 

 tions seront délerriunces,el leurs analyses répétéescomparati- 

 vemen» 



i>!. lîiîrzeli'.is ay^nt analysé deux variétés de tantalite de 

 Finlande, a trouvé qu'elles étoient composées de: 



Acide tantalique 83,2 89,21 



Oxyde d'etain 2,5 0,00 



Oxyde de îer . g^o 1^,02 



Oxyde de manganèse g, 3 3^55 



104,0 ïÔ6^ 

 Il est probaljle que la première analyse se rapporte au 

 tanlaiiie de Kiuiiîo ; mais comme on ignore si le tantalite de 

 ce ii.*a contient de rélairi , et que Ton n indique point Ja 

 criolrllifaiion de celui dont on donne l'analyse , on ne 

 peur pas encore les rapprocher. Le morceau qui a servi àTa- 

 nalyse ci-dessus, avoit une pesanteur spécifique de 7,236. 

 La deuxième analyse se rapporte à une variété de iania- 

 lite sloiUiifère mé/angé de Kimito , dont la poussière est d'un 

 brun de cannelle, et dont la pesanteur spécifique est de 7,0. 

 Celie variété , par une autre analyse , a offert de Télain 

 oxy<lé et de la silice. Elle se fait remarquer par sa pous- 

 sière couleur de cannelle , et sa grande difficulté à se 

 dissoudre dans le verre de borax. Polie, elle laisse voir une 

 masse hé!érogène, dont une partie prend le poli brillant du 

 verre et paroît dure; l'autre partie est moins foncée, et ne se 

 laisse pas bien polir, ]VL Berzelius considère ce minéral 

 comme un mélange de tantalite ordinaire avec une grande 

 quantité de tantalure de fer non oxydé , visible même à 

 l'œil , lorsqu'on fait tailler et polir la pierre. Sa pesanteur 

 spécifique augmente en raison de la plus grande quantité du 

 tantalure de fer non oxydé, substance qui est cause que ce 

 minerai ne se dissout dans le verre de borax qu'avec une 

 grande difficulté , tandis que le tantalite y est îrès-fucilement 

 dissous. La couleur plus ou moins brun-cannelle de sa pous- 

 sière , est encore due au mj^-me principe. 



III. Taistalite CALCIFERE ( Tantalile de Fahlun ). — Il esÈ 

 noir, opaque, sans apparence d'aucune texture cristalline. 

 Sa poussière est d'un brun de café ; il ne fait point feu au 

 briquet , et se laisse rr.yer par le quarz. Sa pesanteur spéci- 

 fique est de 6,291. Au chalumeau, il se comporte comme nous 

 l'avons dit plus haut. En le fondant avec la soude , et y 



